( 75' ) 

 savoir si l'on pourrait arriver à faire cette belle poterie en prenant ses élé- 

 ments déjà combinés, mais dans d'autres matières terreuses que le kaolin. 



» § VI. — Nous avons d'abord pris l'argile comme le corps s'approchant 

 le plus du kaolin , devant nous contenter de regarder comme porcelaine 

 la pâte qui, cuite à haute température, aurait la densité, la solidité, l'in- 

 fusibilité et la translucidité qui caractérisent cette sorte de poterie, mais 

 sans y exiger la blancheur, qui n'est qu'une qualité secondaire. 



» Il manquait deux choses à l'argile infusible et sensiblement exempte 

 de chaux qu'on nomme argile plastique. 



» i°. La quantité d'alumine que renferment en général les kaolins em- 

 ployés à Sèvres; 



» 2 . La potasse qui n'y est, comme on le sait par les expériences de 

 M. Mitscherlich , qu'en très-faible proportion. 



» Les expériences suivantes vont montrer comment nous avons tâché 

 d'y suppléer. 



» § VII. — L'argile plastique de Dreux remplaçant le kaolin. 



» Nous avons éprouvé ici beaucoup de difficultés à opérer ce remplace- 

 ment. Nous avions prévu celle qui devait résulter de l'emploi, l'argile 

 plastique étant beaucoup plus liante que le kaolin; mais cette argile ne 

 renfermant pas la quantité de potasse qui était nécessaire pour arriver aux 

 mêmes proportions de matières élémentaires de la porcelaine de Sèvres, il 

 a fallu aller la chercher dans des corps qui n'étaient plus des matières ar- 

 gileuses. 



«Etant obligés, à cause de la composition de la fritte, de diminuer la 

 proportion de l'argile plastique, nous avons dû prendre l'alumine qui nous 

 manquait dans l'alumine pure résultant de la décomposition de l'alun. 



» La potasse, à cause de sa dissolubilité, ne peut être introduite immé- 

 diatement dans une pâte, il a donc fallu l'enfermer dans une fritte. On dé- 

 termina par l'analyse la composition de cette fritte; mais comme dans 

 cette première expérience la fritte ajoutait à la pâte une grande quantité 

 de silice, il fallut réduire d'autant la proportion d'argile et remplacer l'alu- 

 mine que cette réduction enlevait par de l'alumine artificielle. On fit alors 

 une pâte qui fut composée comme il suit : 



C. R. , 1841 , a™ Semestre. (T. XIII, JS° iS.) 1 °° 



